266 
A. Beutell und M. Matzke, 
gebildete Ziukcarbonat in Lösung zu bringen. Über die erhaltenen 
Kesultate gibt die Tabelle 3 Aufschluß. 
Tabelle 3. 
500 mg Erzpulver in 50 cm 3 H 2 0,-Lösung und 2 cm 3 n-C0 3 Na 2 -Lösung. 
0 o H 2 0 2 
Tage 
mg ZnO 
mg S0 4 Ba 
Zn-Atome 
S-Atome 
Zn : S 
Zinkblende 
3 
3 
10.3 
24,8 
0,13 
0,11 
1.18:1 
1 
4 
15.0 
35,0 
0,18 
0,15 
1,20 : 1 
_l_ 
4 
10,5 
24,8 
0,13 
0,11 
1,18: 1 
i 
26 
28,3 
61,1 
0,35 
0,26 
1,34: 1 
l 
30 
22,0 
47,3 
0,27 
0,20 
1,35 : 1 
1 
2 
20 
20.5 
41,7 
0,25 
0,18 
1,39 : 1 
1 
38 
18,9 
36,3 
0.23 
0,16 
1,50: 1 
1 
2 
50 
24,9 
45,8 
0,31 
0,19 
1,63 : 1 
Wurtzit 
3 
3 
14,3 
38,8 
0,17 
0,17 
1,00: 1 
1 
4 
19.3 
53,1 
0,24 
0,23 
1,04: 1 
4 
30,0 
86,1 
0,37 
0,36 
1,02: 1 
{ 
26 
52,7 
129,2 
0,65 
0,55 
1,18:1 
1 
30 
46,8 
136,8 
0,58 
0,58 
1,00: 1 
1 
20 
22,4 
49.0 
0,27 
0,21 
1,28:1 
1 
1 
38 
25,5 
63,0 
0,31 
0.27 
1,15:1 
1 
2 
50 
30,0 
79,6 
0,37 
0,34 
1,09 : 1 
Das Verhältnis des gelösten Zinks zum oxydierten Schwefel 
(Zn : S) schwankt bei der Zinkblende zwischen 1,18: 1 und 1,63: 1, 
und zwar weisen die verdünntesten Perhydrollösuugen und die 
längsten Versuche die höchsten Zahlen auf. Beim Wurtzit ist das 
Verhältnis mit wenigen Ausnahmen 1:1. 
Es geht aus diesen Versuchen unzweideutig hervor, daß bei 
der Zinkblende nur ein Teil des Schwefels zu Schwefelsäure oxy- 
diert wird, und daß der oxydierte Anteil um so geringer ist, je 
verdünnter das Wasserstoffsuperoxyd ist. Der Grund für diese 
Erscheinung ist darin zu suchen, daß ein Teil des nicht oxydierten, 
d. h. des bei der Zersetzung in fester Form abgeschiedenen Schwefels 
hinterher von dem Perhydrol zu Schwefelsäure oxydiert wird. Um 
diese störende Nebenwirkung auf das Mindestmaß herabzudrücken, 
wurden die folgenden Versuche nur mit ganz verdünntem Wasser- 
stoffsuperoxyd ausgeführt. Von der Erwägung ausgehend, daß das 
Erzpulver von dem gebildeten Zinkcarbonat eingehüllt und dadurch 
vor der weiteren Oxydation geschützt wird, haben wir bei einem 
